36 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



l'eau régale fait apparaître de petits grains blancs qui se colorent par le picrate de 

 soude. A i5 pour loo on est en présence de quantités importantes du même constituant 

 qui est de la cémentite. 



Propuiétés mécaniques. — Les essais mécaniques ont montré que Taluminium a peu 

 d'influence sur les propriétés mécaniques, tant qu'il ne dépasse pas 3 pour loo; à 

 3 pour loo les allongements et les strictions diminuent. A 7 pour 100 les aciers sont 

 extrêmement fragiles. 



Influence des trailements pour les aciers perlitiques. — Lorsqu'on trempe un acier 

 à une température quelconque supérieure à 85o" on obtient une martensile qui occupe 

 s.trictement la même place que la perlite qui existait dans l'acier non trempé. La solu- 

 tion fer-aluminium n'est donc pas susceptible de dissoudre le carbone. Pour les aciers 

 qui présentent de la cémentite, l'influence de la trempe est d'autant plus grande que 

 la température est plus élevée; tandis que vers 950° on n'obtient que de la troostite, 

 à 1000° on obtient de la martensite. 



L'action de la tremj^e, au point de vue des propriétés mécaniques, est en correspon- 

 dance avec la micrographie. Dans aucun cas, le recuit d'un acier à l'aluminium ne 

 nous a donné de graphite, ce qui semble en contradiction avec les résultats obtenus sur 

 les fontes. 



Lorsqu'on cherche à cémenter un acier contenant plus de 5o pour 100 d'aluminium 

 on a une pénétration exlraordinairement lente; de plus il se forme de la cémentite et 

 non de la perlite. 



En résumé, nos essais montrent que l'aluminium n'a pas d'action impor- 

 tante sur les propriétés mécaniques des aciers tant qu'il est en quantité 

 inférieure à 2 pour 100. 



Jusqu'à i5 pour 100 l'aliuninium entre en solution dans le fer. 



La solution fer-aluminium ainsi formée ne dissout pas le carbone; aussi 

 la perlite prend-elle une forme granulaire, qui explique la fragilité de cer- 

 tains aciers et la martensite ne se produit par trempe que là où il y avait de 

 la perlite. Enfin on rencontre dans des aciers à haute teneur en alumi- 

 nium de la martensite libre, bien que ces aciers renferment moins de 

 o,85o pour 100 de carbone. 



